403 



Thoutiegel geschmolzen, die auf dem Metalle schwimmeDdeu 

 Uureinigkeiten mit der gebildeten Oxydsclnchte weggenommen 

 und dann das Zinn eingetragen. Die geschmolzene Masse wurde 

 mit einem trockenen Holzstabe gut umgerührt und während des 

 Umrührens in eine gewöhnliche Lapisform ausgegossen. 



Ich habe von dieser Legirung zwei Analysen gemacht, und 



au jeder , von verschiedenen Stangen und Theilen derselben 



Stückchen abgezwickt, um ein gehöriges Mittel zu erhalten, 



da wie bekannt, bei Legirungen von Zinn und Blei, selbst bei 



der grössten Sorgfalt während der Bereitung, doch immer das 



zuletzt Ausgegossene und die unteren Enden der Stangen etwas 



bleireicher sind als der erste Guss und die oberen Theile der 



Gussstücke. Der bei der Analyse eingeschlagene Weg bestand 



darin, dass die Legirung mit Salpetersäure oxydirt, das Zinn 



in Form von Zinnoxyd, das Blei hingegen als schwefelsaures 



Bleioxyd , bestimmt wurde. Auf andere etwa noch vorhandene 



Substanzen, wie Kohle, Eisen, Antimon, Kupfer etc. wurde 



bei der Analyse keine Rücksicht genommen. 



Die erhaltenen Resultate der Analysen sind: 

 L Analyse. Gewicht der verwendeten Legirung 0*7980 Gramm. 

 Gewicht des erhaltenen Zinnoxydes 0*2999 „ 

 An schwefelsaurem Bleioxyd erhalten 0*8120 „ 

 2. Analyse. Gewicht der verwendeten Legirung 1*4295 „ 

 Gewicht des erhaltenen Zinnoxydes 0*5363 „ 

 An schwefelsaurem Bleioxyd erhalten 1*4612 „ 

 Man bekömmt daher, wenn man das Aequivalent des Zinns 

 gleich 59, und das des Bleies gleich 104 setzt, folgende Daten: 



Analyse 



L n. 



Zinn 29*57 Gewichtstheile. 29*51 Gewichtstheile. 



Ble i 69*61 „ 69*93 „ 



9918 99*44 



Nimmt man die bei den Analysen begangenen Fehler als 

 verschwindend klein an and rechnet auf Procente , so ist nach 



Analyse: 

 k IL 



Zinn 29*81 Procente. 29-67 Procente. 



Blei 70*19 „ 70*33 



